NB: Quando a espessura não for constante devido às técnicas de conformação, a medição da espessura é feita no centro geométrico da unidade. 2.4. O ensaio em envidraçado múltiplo de plástico rígido, com uma espessura nominal de caixa e medidas no centro geométrico deve ser considerado aplicável a todos os envidraçados múltiplos de plástico rígido com as mesmas características e com uma espessura nominal de caixa de ar «e» de ± 5 mm. O requerente da homologação pode, em alternativa, apresentar a amostra com a maior ou a menor espessura nominal de caixa de ar. 3. ENSAIO DE FLEXIBILIDADE 3.1. Índices de dificuldade das características secundárias Não intervém nenhuma característica secundária. 3.2. Número de provetes Deve ser submetido a ensaio um provete para cada chapa componente da janela com 300 mm × 25 mm. 3.3. Método de ensaio 3.3.1. O método utilizado é o descrito no anexo 3, ponto 12. 3.4. Interpretação dos resultados O desvio vertical das duas chapas componentes deve ser inferior a 50 mm após 60 segundos. 4. ENSAIO DE COMPORTAMENTO DA CABEÇA AO CHOQUE 4.1. Índices de dificuldade das características secundárias Não intervém nenhuma característica secundária. 4.2. Número de provetes Devem ser submetidas a ensaio seis janelas representativas com uma dimensão de 1 170 mm × 570 mm (± 0/2 mm em ambos os sentidos). Os provetes devem ter dispositivos de grampeamento periférico. 4.3. Método de ensaio 4.3.1. O método de ensaio utilizado é o descrito no anexo 3, ponto 3.2. O impacto deve ter lugar na face interna da janela. 4.3.2.